532 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Der mikroskopische Charakter der zerstreutporigen Eichen- 

 hölzer — im allgemeinen mit dem der ringporigen übereinstimmend, doch 

 durch die vorstehend angegebenen Verliältnisse entsprechend beeinflußt 

 und abgeändert — Hegt außerdem in der Dicke der (bis 6 tx starken) 

 Gefäßwände und in der Weite der Strangparenchymzellen, die im Früh- 

 holze 20 bis gegen 40 jj, erreichen kann. 



6. Das Holz der Steineiche. 



Die Steineiche oder Immergrüne Eiche, Quercus Hex L., bewohnt 

 das ganze Mittelmeergebiet. 



Holz ohne deutliche Sonderung im Splint und Kern, sehr dicht und 

 hart, sehr schwer (spez. Lufttrockengewicht bis 1,14) sehr fest und 

 elastisch^ doch, wenn nicht sehr vorsichtig (nach ein- bis zweijährigem 

 Liegen im Wasser) getrocknet, stark reißend. Sehr dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter wie oben angegeben. Gefäße 

 0,048—0,160 mm weit. 



Ein gutes, doch schwer zu bearbeitendes Nutzholz, in gemaserten 

 Wurzelstücken für die Möbeltischlerei wertvoll, auch als Brenn- und 

 Kohlholz geschätzt. Im Handel auch als Encinaholz bezeichnet. 



Das Holz der gleichfalls in den Mittelmeerländern einheimischen, 

 meist strauchförmigen Kermeseiche, Quercus coccifera L., stimmt in 

 der äußeren Erscheinung, im inneren Bau und in seinen technischen 

 Eigenschaften mit dem der Steineiche überein. 



Das Holz der das westliche Mittelmeergebiet bewohnenden Kork- 

 eiche, Quercus Suher L., steht in seiner Härte, Dichte und Schwere 

 den vorstehend beschriebenen Hölzern nahe, erscheint aber noch deut- 

 lich ringporig. 



17. Ulmenliolz. 



Das Ulmenholz (»Rustenholz«) wird von den einheimischen Arten 

 der Gattung Ulme oder Rüster, Ulmus L. (Farn. Ulmaceen, s. p. 378), 

 geliefert. 



Holz ringporig, mit ziemlich breitem, 10 — 20 Jahresringe umfassen- 

 dem, frisch gelblichweißem, ins Bräunliche oder Rötliche nachdunkelndem 

 Splint und hellbraunem bis schokoladebraunem Kern '). Ringporen meist 

 weit und zahlreich, die übrigen, engen Gefäße in zierlichen, hellen, 

 meist welligen, zuweilen unterbrochenen Querstreifchen (vgl. Fig. 1 40). 

 Markstrahlen immer schmäler als die Ringporen, oft unkenntlich. Im 



I ) Im Kernholze der Ulmen bilden mit kristallinischem Kalziumkarbonat erfüllte 

 Gefäße nicht selten weiße Pünktchen, beziehentUch Streifchen. 



